"WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 77 



Zeer krachtige tbermo-eleklrische combinatie. — Onafhankelijk , naar het schijnt , 

 van BUNSEN , wiens uitkomsten vroeger (bl. 6 van dit bijblad) door ons 

 werden medegedeeld , heeft e. becquerel zich met soortgelijke onderzoe- 

 kingen bezig gehouden. Hij vond de sterkste werking in een thermo- 

 elektrisch element van zwavelkoper en nieuw zilver. Het eerste werd 

 door hem bereid door indompeling van gloeijende roodkoperplaten in 

 zwaveldamp , en daarna gesmolten. Men zal zich herinneren, dat bunsen 

 van het gedegen zwavelkoper gevonden had , dat het niet kon gesmolten 

 worden zonder zijne kenmerkende thermo-elektrische eigenschappen te ver- 

 liezen. Het door becqüeeel gesmoltene bezat die nog , mits dat het bij 

 het smelten niet te sterk verhit was geworden. Het smelt bij eenen 

 warmtegraad van tusschen 1030^ en 1040^ C; als het 1100° C. bereikt 

 heeft voor men het uitgiet , dan gaat het in den door bunsen beschreven 

 onwerkzamen toestand over. 



Een van becquerels elementen levert bij een temperatuurverschil van 

 100" C. tusschen de beide uiteinden eene elektromotorische kracht , ruim 

 driemaal grooter dan die van een gewoon bismuthkoperelement. Bij zulk 

 een verschil van 800'' C. staat zijne elektromotorische kracht met die van 

 bijna 79 bismuthkoperelementen gelijk. Die kracht is dan j^j van die 

 eens ÜANiEL-elements. 



Eene thermo-elektrische batterij van 30 BECQUEEEL-elementen, door ruhm- 

 KOEFE vervaardigd en met gas verhit , doet een platinadraad gloeijen , 

 ontleedt water en bekrachtigt een elektromagneet. {Cosmos , 9 Aug. 

 1865, pag. 151). 



Ln. 



Over ligt smeltbare cadmiom-alliages zijn eenige bijzonderheden van cael Ritter 

 VON HAUEE opgenomen in dinglee's Polytechnisch Journal , CLXXVII , pag. 

 154. De door hem op hun smeltpunt beproefde alliages werden alle bereid 

 door de vooraf afgcwogene hoeveelheden der verschillende metalen te zamen 

 in een bedekte porceleinen kroes te smelten bij een zoo laag mogelijk 

 gehouden temperatuur. Na eenigen tijd met een houtstaafje te zijn omge- 

 roerd , werd het mengsel op een koude metaalplaat uitgegoten , en dit 

 smelten en uitgieten een paar malen herhaald. 



Al de onderzochte alliages hebben de eigenschap om op eenige graden 

 C. onder de eigenlijke smelttemperatuur reeds brijachtig te worden. De 

 door V. H. bij elke alliage opgegeven temperatuur is die , waarbij het vol- 

 komen vloeibaar wordt. Zijne belangrijkste uitkomsten zijn: die met alliages , 

 welke in bepaalde aequivalentverhoudingen waren zaamgesteld. Zij zijn bevat 

 in de volgende tabel. 



